( 620 ) 



La pièce est plongée ensuite dans une dissolution saturée de sulfate de 

 cuivre. 



» Le dépôt métallique effectué, on détache le moule et on enlève avec 

 soin les bavures qui en général ont peu d'étendue. On a alors la repro- 

 duction parfaite des pièces. 



» M. Lenoir, comme on le voit, n'emploie pas d'électrode soluble, mais 

 il supplée à cet inconvénient en pratiquant de part en part dans le moule 

 plusieurs ouvertures , les unes en haut, les autres en bas, afin d'établir pen- 

 dant le dépôt une circulation de la dissolution. Le liquide, en se décompo- 

 sant, devenant moins dense, s'élève et s'écoule par les ouvertures supé- 

 rieures , tandis que le liquide inférieur du bain s'élève aussi pour remplacer 

 le précédent. Le dégagement de gaz sur le fil de platine contribue au mou- 

 vement ascendant du liquide. 



» L'acide sulfurique reste en totalité dans le bain, ce qui n'est pas sans 

 inconvénient pour l'état moléculaire du précipité métallique, car cet état 

 peut être modifié, suivant que la dissolution de sulfate est plus ou moins 

 acide; on peut y parer cependant, comme nous l'avons conseillé àJVI. Le- 

 noir, en mettant au fond du bain du bioxyde de cuivre obtenu par la cal- 

 cination de rognures de ce métal, dont il reste toujours une certaine quan- 

 tité dans les préparations, lequel se combine peu à peu avec l'excès d'acide. 



» Cette manière de procéder exige l'emploi de piles situées en dehors 

 des cuves : aussi ne peut-on pas se servir d'appareils simples qui ont été 

 employés dans différents établissements. La dépense en électricité est 

 donc plus forte que par les procédés ordinaires, mais aussi on évite les 

 soudures qui sont des causes de destruction quand les objets sont expo- 

 sés aux influences atmosphériques, ainsi que la main-d'œuvre qu'exige 

 la réunion des parties reproduites séparément. Le procédé a donc un avan- 

 tage réel sur tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici lorsqu'il s'agit de 

 ronde bosse. 



» A la vérité M. Lenoir n'a reproduit encore que de petits et de moyens 

 bronzes, mais il est probable que rien ne s'opposera à ce qu'il applique 

 son procédé aux grands bronzes. Nous entendons ici par bronzes, non des 

 reproductions en alliage de cuivre et d'étain, mais des reproductions en 

 cuivre pur. 



» D'un autre côté, on sait que pendant ces dernières années, comme on 

 a pu le voir à l'Exposition universelle, l'orfèvrerie a tiré un parti très-avan- 

 tageux de l'emploi des procédés galvanoplastiques pour la reproduction des 

 pièces d'argent. Les dispositions employées par M. Lenoir permettront bien 



